MULTIFOCAL PROGRESSIVO SMART
Autor: Laboratório Óptico | Publicado: 2012-03-31T10:19:00-07:00



















MULTIFOCAL PROGRESSIVO SEMI-ACABADO
SMART 17
RESINA = CR-39&nbsp;&nbsp; ( incolor )
ÍNDICE e= 1,498
BASES NOMINAIS = 4,00 / 6,00
ADIÇÕES = 1,00 á 3,50 Dioptrias
BASES REAIS ( 1,530 ) =&nbsp; 4,54 / 6,08
DIÂMETRO Ø = 70 / 75&nbsp; Desc. 2,5mm
Obs: Bloco descentrado 2,5 mm no sentido horizontal ( Linha de montagem )
ALTURA MÍNIMA = 17 mm
ALTURA MÁXIMA =&nbsp; 25mm
Obs: Disponível também em Lente acabada com a faixa Dióptrica&nbsp; de 0,00 á +2,00 esf. com adições de 1,00 á 3,00
FATOR DE CONVERSÃO DIÓPTRICA = 1,064&nbsp; Ferramenta&nbsp; e= 1,530
EXEMPLO DE CÁLCULO :
OD&nbsp; +2,00 esf.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conversão &gt;&gt; &nbsp; +2,00 x 1,064 = +2,13
OE&nbsp; +2,25 esf.&nbsp; -0,50 cil.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conversão &gt;&gt; &nbsp; +2,25 x 1,064 = +2,39 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; Conversão &gt;&gt; &nbsp; -0,50 x 1,064 =&nbsp; -0,53
&gt; 6,08 - 2,13 = 3,95 ~ 4,00
&gt; 6,08 - 2,39 = 3,69 ~ 3,75 + 0,53 = 4,28 ~ 4,25
FORMAS :
OD&nbsp; 4,00 esf.
OE&nbsp;&nbsp; 3,75/4,25 cil.
Obs: Cálculos considerando espessura central de 0,0 mm

PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE SURFAÇAGEM
BLOCAGEM 
1º
 Usar queijinha e anel de blocagem de maior diâmetro disponível&nbsp; para 
obter o máximo de suporte. Queijinhas menores proporcionam suporte menor
 e podem, ocasionalmente, causar oscilações deixando ondas na face 
externa.
2º Medir temperatura do alloy na saída, usar produto de baixa fusão. Não deixar a temperatura passar de 55ºC
3º
 Aplicar pressão sobre o círculo de área de visão de longe durante a 
blocagem. Manter a pressão até que o alloy solidifique. Bloque a mesma 
com o campo de longe de cabeça para baixo.
4º Utilizar fita 
própria para lentes de resina, fita blue. Aplicar a mesma cuidadosamente
 sobre a superfície de forma a evitar enrrugamentos.
GERADOR
1º Deixar que as lentes blocadas esfriem o suficiente antes de proceder ao corte no gerador
2º
 Usar o processo normal de corte no gerador conforme as especificações 
do fabricante, isto pode variar bastante, conforme o método e fabricante
 do equipamento.
USINAGEM = LIXAMENTO/ POLIMENTO
Lixamento
1º Passo
Lixa P600 marron
Pressão de trabalho CM7100 / TOOL 2X = 2,5Bar &nbsp; &nbsp;&nbsp; ( Toro-X-2S = 0,4Bar )
Tempo = 60 seg.
Líquido = água corrente

2º Passo
Lixa P1200&nbsp; pink
Pressão de trabalho CM7100 / TOOL 2X = 2,5Bar &nbsp; &nbsp;&nbsp; ( Toro-X-2S = 0,4Bar )
Tempo = 60 seg.
Líquido = água corrente

Polimento
Feltro para CR-39 ( 7 Pétalas )
Pressão de trabalho CM7100 / TOOL 2X = 2,5Bar &nbsp; &nbsp;&nbsp; ( Toro-X-2S = 0,4Bar )
Tempo = 240 seg.
Líquido = Polidor para CR-39&nbsp; óxido de alunínio&nbsp; ( densidade variando de = 13 á 22 Baumé )

Tratamentos indicados
* Coloração
* Anti-risco ( Coating )
* Antirreflexo
* Película Fotossensível